SÈAiNCE DU 28 DÉCEMBRE 1837. 



187 



L'explication des bris n'était donc pas bonne. 



Je desséchai des briques par l'action d'une température de 150*' pen- 

 dant trois jours, puis je les plongeai (après refroidissement) directement 

 dans l'eau glycérineuse incongelable : ces briques éclatèrent. La congé- 

 lation de l'eau d'imbibition n'a donc rien à voir à lagélivité. Pour moi, 

 on doit attribuer l'éclatement à des dilatations et contractions inégales. 



Partant de ces connaissances, j'ai essayé les diverses briques, soumises 

 par M. Van Bogaert, de la façon suivante : 



Je lés plongeai toutes dans le courant d'eau glycérineuse à — 10^, 

 pendant une heure, puis je remplaçai l'eau glycérineuse par de l'eau 

 ordinaire à 50*^ pendant une seconde heure, et ainsi de suite. 



Voici les résultats obtenus : 



Briques de fabrication allemande et anglaise à grain très fin ; sur 

 dix briques, après vingt-deux congélations, aucune rupture. 

 Briques de provenance belge, grain grossier, peu homogène : 



Sur 81 briques, après 7 congélations, 20 ont éclaté; 

 )) )) » 16 )) 7 nouvelles ont éclaté ; 



» )) )^ 22 )) 23 )) )) 



En résumé, 50 briques ont éclaté, 31 ont résisté. 



L'éclatement n'est pas limité à l'émail, mais la brique entière éclate 

 en morceaux. 



Les conclusions à tirer de ces essais sont : 



l*' Qu'il faut au moins 20 congélaiions successives; 



2" Pour les briques émaillées, l'éclatement n'est pas dû à l'augmentation 

 de volume de l'eau d'imbibition, mais bien à des dilatations et contractions 

 successives illégales. 



L'essai consiste simplement à plonger pendant une heure les briques 

 dans l'eau glycérineuse à — 10'', puis dans l'eau à la température ordi- 

 naire, et cela vingt fois de suite. 



J'avais projeté, avec mon ami M. Van Bogaert, d'étudier successive- 

 ment tous les matériaux de construction belges; un changement de 

 position m'empêche de faire ce travail, qui sera continué, j'espère, par 

 un autre membre de la Société. 



TV. B. M. Van Bogaert vient de m'informer qu'il a continué à faire 

 les essais sur de fortes quantités de briques (4 à 500) en suivant la 

 méthode que je lui avais indiquée précédemment. Les résultats sont, 

 paraît-il, concordants, et l'État belge vient de l'insérer dans son cahier 

 de charges. 



La séance est levée à 10 h. 30. 



